72 



ANALES DEL INSTITUTO MEDICO 



TABLA NUMERO 2. 



V'tdccn/izarión con varias suhsfancia.^^ las muestras de cau- 

 cho conteniendo de 5 á 15% de resina. 



Proporción 

 Substancias. dei peso Resal ado. 



— del caucho. — 



A. Azufre 15% Producto, blanco, elástico y 



Oxido de bario 20 ba.stante resistente. 



B. Sulfuro de autimonio. 15 Producto rojo, elástico pero 



coD poca resistencia. 



C. Azufre 15 Producto bueno, elástico, pe- 

 Oxido de bario 20 ro poco resistente. 



Sulfuro de antimonio. 5 



D. Azufre 15 Producto de color ceniza 



Oxido de bario 20 elástico, pero poco resis- 



E. Azufre 8 tente. 



Litargio 15 Productonegro poco elástico. 



Cal .. 15 



F. Azufre 10 Producto poco elástico. 



Cal 20 



G. Azufre 10 



Sulfuro de zinc 50 Producto duro, no elástico. 



H. Azufre 15 Producto blanco elástico y 



Oxido de zinc 20 bastante resistente. 



Por los resultados arriba indicados se ve que se })uede ad- 

 mitir hasta 15 por 100 de resina en el caucho y obtener un pro- 

 ducto Ijastante elástico con más ó menos 15 por 100 de azufre 

 en presencia de 20 por 100 de un óxido como de bario. Cuan- 

 do el caucho tiene menos que 5 por 100 de resina los produc- 

 tos vulcanizados con 15 por 100 de azufre con ó sin la presen- 

 cia de otra substancia, son bastante aceptables, pero ningún 

 producto, hasta los que han tenido la mínima proporción de 

 resina, pueden compararse con los del comercio en cuanto á su 

 resistencia. . 



